la decomposizione avviene senza esplosione, il residuo di acido pirografitico ammonta 
al 65,7 - d6,8 %. Le due serie di esperienze, non comparabili per la vivacità di 
reazione, servono però a stabilire in modo preciso che la parte volatile della decom¬ 
posizione pirogenica dell’acido od ossido grafitico è formata da una miscela di CO,C0 2 . 
HgO e quindi è comprovata 1’esistenza dell'ossido di carbonio, negata esplicitamente 
da Gottschalk. 
L'ossido grafitico proveniente dalla grafite naturale, oltre a differenziare nella 
composizione, si comporta quantitativamente in modo diverso alla deflagrazione. La 
sua composizione, controllata colla barite assorbita (54,9 - 54.4 # / 0 ), è rappresentata 
dalla formula C5 6 H, o 0 30 , HO, e l'equazione della deflagrazione è 
2 C 5(i H, 0 O 30 . HO —> 5 C 2 0., -f 7C,0* + 8H 2 0 2 -f CWH 6 0 12 
ossido 
pirografìtico 
che richiede per 100 p. C0 2 18,5 trovato 15,5 
CO 16,5 » 15,2 
ossido pirografitico 52,9 trovato Brodie 65,7 - 66,8 
La composizione del nuovo ossido pirografitico è 
C. 83,85 H. 0.72 0. 15.43 trovato 
« 83,8 » 0,95 « 15,2 calcolato 
cioè intermedia fra il composto di Brodie e quello risultante dalla grafite della ghisa. 
Finalmente, l’ossido grafitico proveniente della grafite elettrica dette ai due chi¬ 
mici francesi la percentuale rappresentata dalla formula C 56 H,o0 38 , non controllata 
coll’assorbimento della barite, nè dalla decomposizione pirogenica. 
Dai dati analitici riassunti risulta evidente che in questo primo periodo di studio 
la composizione dell’acido grafitico non venne stabilita in modo definitivo. 
Nel secondo periodo le ricerche dei chimici vennero dapprima dirette ad impie¬ 
gare nuovi mezzi ossidanti per la preparazione dell’acido grafitico. 
In una serie di lavori, molto interessanti e che ora da pochi auni vengono apprez¬ 
zati al loro giusto valore, « Sull'elettrolisi di varie soluzioni acide, neutre ed alca¬ 
line con elettrodi di grafite ( 1 ) », Ad. Bartoli e G. Papasogli ottennero, elettroliz¬ 
zando soluzioni di acidi minerali, solforico e nitrico, il disgregamento dell’elettrodo 
positivo costituito da grafite purissima ; e dal deposito nero ottenuto separarono con 
lavacri e decantazioni la grafite più densa da una polvere leggera nera che, depurata 
mediante soluzione d’ipoclorito dal mellogeno ( 2 ), — sostanza che genera acido mel- 
litico,— contiene 90% di G . 0,5 di H . 9,5 di 0; e riscaldata verso 300°, rigonfia 
come fa l’acido grafitico. L'ossigeno elettrolitico ha quindi ossidato la grafite trasfor¬ 
mandola parzialmente nell’ossido grafitico. 
t‘J G., 12, 1882, pag. 113; 13, 1883, pag. 37. Le esperienze vennero rese pubbliche fin 
dal 1879. 
*) Composto nero al quale gli autori assegnano la forinola C,iH u 0 4 , confermata recente¬ 
mente da Vanzetti (Atti dell'Istituto Veneto, 1914, pag. 767). 
